( u46 ) 

 » Rutile (acide titanique, système du prisme droit à base carrée). 

 » Les expériences ont été faites sur un beau cristal de Limoges, de la col- 

 lection de M. Des Cloizeaux. Dilatation assez forte. 

 » i° Suivant l'axe, épaisseur = ia nrai ,863 : 



lin. Aa c 



ff. . =0,00000010. —=2.25 

 ô = 4o J J a 8 



» 2° Normalement à t'axe, épaisseur = 7™"" ,07 : 



lin. , Aa 



a e = ii0 =0,00000714. — = 1.10 

 » Dilatation cubique du rutile : 



cub. 0/ A a 



a 



° ", = o,ooooa3A7. — - = 4.45 



» Oxyde détain (Cassitérite, système du prisme droit à base carrée). 

 » Cristal de Saxe sans macle apparente, de couleur noire. Les deux 

 dilatations sont très-faibles. 



» i° Suivant l'axe, épaisseur = io mm ,3g9 : 



lin. n Aa 



« , =0,0000 0002. — -=I.IQ 



» 2° Normalement à l'axe, épaisseur = 1 i mm ,3o2 : 



lin. o Aa * 



a , =0,00000021. -— = 0.70 



« = 40 A 8 ' 



» Dilatation cubique de l'oxyde d'étain : 



a 



0,00001034. -~ = 2.71 



= 4<> ' ^' AO 



» Magnésie (Périclase, appartenant au système régulier). 



» Les expériences ont pu être faites sur des cristaux artificiels (octaèdres) 

 agglomérés, obtenus par M. Henri Sainte-Claire Deville. Dilatation assez 

 forte. 



» Dilatation cubique de la magnésie pure : 



a, . =o,oooo3i2q. — = 8.01 



= 4° -'AS 



» Oxyde de zinc (Spartalite, du système hexagonal). 

 » En cristaux naturels colorés en rouge, des États-Unis, de la collection 

 de M. Des Cloizeaux. La dilatation est faible. 



